p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Penyerapan Ion Logam Merkuri Hg(II) oleh Biosorben dari Daun Lidah Mertua (Sansivieria sp.)
Elvitriana 1* , Kasturi 2 ,  H. Murni 3 , Suhendrayatna 4
1,2,3 Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah, Batoh, Banda Aceh, 23246, Indonesia
4 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia *Koresponden email : elvitriana@serambimekkah.ac.id
Diterima: 16 Juli 2022 Disetujui: 9 September 2022

## Abstract
The aim of this study was to apply a biosorbent from the leaves of Lidah Mertua ( Sansivieria sp .) which were activated by 4M HCl to remove mercury metal ions Hg(II). The leaves of Sansivieria sp. were cleaned, dried in an oven, and carbonized in a furnace at a temperature of 450 o C for 1.5 hours. After grinding to a size of 50 mesh, the resulting carbon was activated using 4 M HCl for 24 hours and dried at 110 o C for 2 hours.  The  absorption  ability  test  of  biosorbents  was  carried  out  by  mixing 2,  3,  and  4  grams  activated biosorbent in 200 ml of water containing 0.15 mg-Hg/L metal ions Hg(II). The mixture was stirred using an incubator shaker with variated contact times of 0, 4, and 6 days. Mercury metal ions concentration were analyzed using AAS, Shimadzu AA-6300. The results showed that activation using 4 M HCl can open the pores  of  the  biosorbent.  Compared  to  the  inactivated  biosorbent,  the  characteristics  of  this  activated biosorbent were better with lower water content (2%), higher ash content (9.9%), greater iodine absorption (1259.14  mg/g),  and  higher  carbon  content  (89%).  Based  on  SNI.06-3730-1995  Standard,  the  resulting biosorbent was close to qualified as activated carbon. The highest absorption efficiency of ion Hg(II) was 99.6% which was achieved for 6 days with a 4 grams of biosorbent. The results of this study concluded that the leaves of ( Sansivieria sp .) activated by 4M HCl could absorb metal ions Hg(II) well. Keywords : adsorption, mercury, biosorbent, Lidah Mertua, Sansivieria sp.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengaplikasikan  biosorben  dari  daun  Lidah  Mertua  ( Sansivieria  sp. )  yang teraktivasi  HCl  4M  untuk  menyisihkan  ion  logam  merkuri  Hg(II).  Daun  Lidah  Mertua  dibersihkan, dikeringkan,  dan  dikarbonisasikan  dalam  furnace  pada  suhu  450 o C  selama  1,5  jam.  Setelah  dihaluskan hingga  ukuran  50  mesh,  karbon  yang  dihasilkan  diaktivasi  menggunakan  HCl  4  M  selama  24  jam  dan dikeringkan  pada  suhu  110 o C  selama  2  jam.  Pengujian  penyerapan  biosorben  dilakukan  dengan mencampurkan 2, 3, dan 4 gram massa biosorben pada 200 ml air mengandung ion logam Hg(II). Campuran diaduk menggunakan shaker selama 0, 4, dan 6 hari. Ion logam merkuri dalam air dianalisa menggunakan AAS (Shimadzu AA-6300). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivasi yang dilakukan menggunakan HCl  4  M  dapat  membuka  pori-pori  biosorben.  Dibandingkan  dengan  biosorben  yang  tidak  diaktifkan, karakteristik  biosorben  ini  lebih  baik  dengan  kadar  air  lebih  rendah  (2%),  kadar  abu  yang  lebih  tinggi (9,9%),  daya  serap  iodin  lebih  besar  (1259,14  mg/g),  dan  kadar  karbon  yang  lebih  tinggi  (89%). Berdasarkan Standar SNI-06-3730-1995, biosorben yang dihasilkan mendekati kualifikasi sebagai karbon aktif.  Efisiensi  penyerapan  Hg(II)  oleh  biosorben  tertinggi  diperoleh  99,6%  yang  dicapai  selama  6  hari dengan berat 4 gram. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa daun Lidah Mertua yang teraktivasi HCl 4M dapat menyerap Hg(II) dengan baik.
Kata Kunci: penyerapan, merkuri, biosorben, Lidah Mertua, Sansivieria sp .

## 1. Pendahuluan
Biosorpsi merupakan salah satu metode konvensional terbaik dari proses pengolahan limbah organik dan anorganik dengan rekonstruksi yang sangat mudah, biaya operasi dan  pemeliharaan yang relatif murah. Penggunaan karbon aktif sebagai biosorben dinilai lebih efektif dengan kapasitas penyerapan yang tinggi dan maksimal. Penyerapan ini merupakan proses pengikatan suatu molekul dari fasa cair atau gas ke dalam suatu lapisan terkondensasi dari permukaan padatan atau cairan. Proses penyerapan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sifat fisik kimia biosorben seperti ukuran partikel, luas permukaan, dan komposisi kimia. Semakin  kecil  ukuran  partikel  akan  menyebabkan  semakin  besar  luas  permukaan  padatan  per  satuan volume tertentu, sehingga zat yang terserap semakin besar [1]–[3].
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Beberapa peneliti telah menggunakan biosorben untuk menyerap logam berat, salah  satu biosorben yang  dapat  digunakan  untuk  menyerap  logam  berat  adalah  daun  Lidah  Mertua  ( Sansivieria  sp. ).  Lidah Mertua ( Sansivieria sp ) merupakan tanaman hias bertekstur rata dan halus dengan ujung daun meruncing, memiliki  ukuran  lebar  4-9  cm  dan  panjang  15-150  cm  dengan  warna  hijau  bernoda  kuning  atau  putih. Sansevieria  sp. memiliki  kandungan  serat  yang  kuat,  sehingga  oleh  masyarakat  tradisional  di  Afrika dimanfaatkan sebagai bahan pembuat benang, kertas, dan senar pancing. Selain itu, Sansevieria sp. Juga dapat  digunakan  sebagai  bahan  obat  untuk  kanker,  bisul,  luka,  gigitan  ular  berbisa,  dan  antiseptik  [4] . Tanaman ini memiliki banyak kelebihan yaitu mampu bertahan hidup pada rentang waktu suhu dan cahaya yang  sangat  luas,  sehingga  mudah  untuk  dibudidayakan,  sangat  resisten  terhadap  polutan,  dan  mampu menyerap 107 jenis polutan di daerah padat lalu lintas dan ruangan yang penuh asap rokok. Di dalam tiap helai  daun Sansevieria  sp. terdapat  kandungan pregnane  glycoside yang  memiliki  kemampuan  untuk mengurai  zat  beracun  menjadi  senyawa  organik,  gula,  dan  asam  amino  [5].  Serat  daun Sansevieria  sp. mengandung selulosa yang memiliki gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan  dengan ion logam. Gugus fungsi tersebut adalah hidroksil (-OH) dan gugus karboksil (COOH) yang mempunyai afinitas tinggi untuk dapat berikatan dengan logam [6].
Secara  alamiah,  logam  merkuri  dapat ditemukan  di  alam  terutama  di  perairan  dengan konsentrasi yang masih dapat ditolerir oleh organisme yang hidup di perairan. Kandungan logam ini dapat meningkat di  perairan  bila  limbah  yang  mengandung  merkuri  masuk  ke  perairan  pada  waktu  yang  cukup  lama, sehingga  dapat  mencemarkan  dan  membahayakan  perairan  tersebut  [7].  Kegiatan  industri  yang menggunakan merkuri seperti pengolahan emas secara amalgamasi, instrumentasi, fungisida,  bakterisida, dan lainnya yang dapat berupa racun sistemik yang dapat terakumulasi di dalam ginjal, hati ( lever ), limpa, atau  tulang.  Dampak  tersebut  dapat  menimbulkan  gejala  gangguan  susunan  saraf  pusat  seperti  tremor, kelainan  kepribadian  pikun,  convulsi,  insomnia,  kehilangan  kepercayaan  diri,  iritasi,  depresi,  dan  rasa ketakutan [8]. Keberadaan mikroorganisme di lingkungan dapat merubah komponen merkuri yang terdapat dalam   limbah di perairan umum dimana merkuri dapat diubah menjadi komponen methyl merkuri (CH 3 - Hg) yang memiliki  sifat  racun yang lebih tinggi.
Hal  tersebut mengakibatkan merkuri terakumulasi melalui  proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam  jaringan tubuh hewan air melalui proses rantai makanan, sehingga kadar merkuri dapat mencapai level yang berbahaya baik bagi kehidupan  hewan  air maupun  kesehatan  manusia yang mengonsumsinya. Ref.  [9]  mengemukakan  bahwa  terjadinya  proses  akumulasi  merkuri  di  dalam  tubuh  hewan  air, disebabkan kecepatan  pengambilan merkuri  ( up take  rate )  oleh organisme  air  lebih  cepat  dibandingkan dengan proses  ekskresinya.  Berdasarkan  latar  belakang  ini,  maka penelitian  ini  didesain  untuk  menguji kemampuan  biosorben  dari  daun  Lidah  Mertua  ( sansivieria )  yang  diaktivasi  dengan  HCl  dalam menyisihkan ion logam merkuri Hg(II) yang terkontaminasi dalam air.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Alat dan Bahan
Penelitian  ini  menggunakan  daun  Lidah  Mertua  ( Sansevieria  sp. )  yang  diperoleh  dari  pekarang masyarakat  di  Kota  Banda  Aceh,  aquades,  kertas  saring  (Whatman),  aluminium  foil,  dan  bahan-bahan kimia  berupa  larutan  iodine  0,1  N,  natrium  thiosulfate  0,1N,  indikator  amilum  1%,  HCl,  HgCl 2 yang diperoleh  secara  komersial  dari  Wako,  LTD.  Peralatan  pendukung  yang  dipakai  adalah  pisau  (s tainless s teel ),  gunting  (Stainless  Steel),  pipet  tetes,  gelas  ukur  (Pyrex),  erlemeyer  (Pyrex),  buret  (Pyrex),  statif, porselin,  ayakan  mesh,  pH  meter  (Oreon),  shaker  incubator  (ES-20),  oven  (Memmert),  furnace  (Line Thermolyne  FB1410M-33),  timbangan  (Ohaus), Fourier  Transform-Infra  Red ( FT-IR,  Shimadzu  IR Prestige 21 ), dan AAS ( Atomic Absorption Spectrophotometry, Shimadzu AA-6300 ).

## 2.2 Preparasi  Biosorben dan Pengujian Karakteristik
Daun Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) yang mengandung selulosa dibersihkan dan dipotong dengan ukuran  berkisar  3  cm  serta  dipanaskan  pada  suhu  60 o C  dalam  oven  hingga  kering.  Proses  karbonisasi dilakukan  pada  suhu  450 o C  selama  1,5  jam.  Setelah  dihaluskan  hingga  ukuran  50  mesh,  karbon  yang dihasilkan diaktivasi menggunakan HCl 4 M selama 24 jam dan dikeringkan pada suhu 110 o C selama 2 jam.  Biosorben  yang  dihasilkan  dianalisis  untuk  mengetahui  karakteristiknya  yang  meliputi  daya  serap iodin,  kadar  air,  kadar  abu,  dan  Kadar  zat  yang  menguap.  Hasil  analisis  karakteristik  ini  dibandingkan dengan  Standar  Kualitas  Arang  Aktif  (SNI  No.  06-3730-1995).  Pengujian  gugus  fungsi  biosorben menggunakan alat Fourier Transform-Infra Red (FT-IR. Shimadzu IR Prestige 21), sedangkan pengujian SEM ( Scanning Electron Microscopy ) dilakukan untuk melihat pori-pori biosorben.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## 2.3 Proses Penyerapan Ion Logam Hg(II)
Sejumlah 2 g, 3 g, dan 4 g biosorben dimasukkan ke dalam 200 mL air yang mengandung 0,15 mg/L Hg(II)  pada  erlemeyer  berukuran  500  ml.  Sampel  diaduk  dan  dihomogenkan  menggunakan  shaker inkubator dengan waktu kontak selama 4 hari dan 6 hari. Selanjutnya ion logam Hg(II) dalam sampel  di analisa menggunakan AAS untuk mengetahui jumlah Hg(II) yang terserap oleh biosorben. Setelah proses penyerapan  selesai,  biosorben  dipisahkan  untuk  pengujian  gugus  fungsi  dan  bentuk  porinya  dengan menggunakan FT-IR dan SEM.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Karakterisasi biosorben
Hasil  pengujian  karakterisasi  biosorben  yang  dihasilkan  setelah  dilakukan  aktivasi  ditabulasikan pada Tabel  1 .  Apabila  dibandingkan  dengan  Standar  SNI-06-3730-1995,  biosorben  yang  dihasilkan mendekati  kualifikasi  sebagai  karbon  aktif,  seperti  bilangan  iod  1193,14  –  1259,14  mg/g  (>750  mg/g), kadar air 2,0 – 7,8 % (<15%), kadar abu 6,0 – 9,9% (<10%), kecuali kadar zat yang menguap 78,1 – 89% (<25%). Hasil aktivasi daun Lidah Mertua ( sansivieria ) dengan menggunakan HCl 4M terlihat lebih baik dibandingkan  dengan  aktivasi  kulit  kakao  ( Theobroma  cacao  L )  dengan  menggunakan  HNO 3 0,6  M. Pandia,  dkk  (2017)  [10]  melaporkan  bahwa  karakterisasi  kulit  kakao  ( Theobroma  cacao  L )  dengan menggunakan  HNO 3 0,6 M memiliki bilangan iod 596.684 mg/g, kadar air 9,89%, kadar abu 0,52%, dan kadar zat yang menguap 84%.
Tabel 1. Karakterisasi biosorben yang dihasilkan dibandingkan dengan SNI. 06-3730-1995
Komponen Karakteristik Aktivasi Non Aktivasi SNI. 06-3730-1995 Kadar Air 2,0 % 7,8 % <15% Kadar abu 6,0 % 9,90% <10% Kadar zat yang menguap 89% 78,1% <25% Daya Serap Iodin 1259,14 mg/g 1193,14 mg/g >750 mg/g Sumber: Data penelitian (2022)
Hasil pengujian ( Tabel 1 ) menunjukkan bahwa kadar air pada biosorben Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) yang tidak teraktivasi lebih tinggi (7,8%) dibandingkan dengan biosorben yang teraktivasi HCl (2%), hal  ini  dikarenakan  HCl  bersifat  higroskopis  sehingga  H 2 O  yang  terdapat  pada  biosorben  bereaksi dengannya. Bahan pengaktif yang bersifat higroskopis dapat menurunkan kadar air. Semakin rendah kadar air,    maka  semakin  sedikit  air  yang  menutupi  pori-pori  biosorben.  Oleh  karenanya,  biosorben  yang teraktivasi  memiliki  luas  permukaan  yang  besar  sehingga  dapat  mengadsorpsi  ion  logam  lebih  baik dibandingkan  yang  tidak  diaktivasi.  Kadar  abu  biosorben  tidak  teraktivasi  lebih  tinggi  (9,90%) dibandingkan  kadar  abu  yang  teraktivasi  (6,0%),  sehingga  biosorben  yang  dihasilkan  memiliki  kualitas yang  baik  karena  pori-pori  tidak  tertutup  abu  sehingga  penyerapan  ion  logam  Hg(II)  yang  terjadi  lebih maksimal.
Kadar volatile  matter biosorben  Lidah  Mertua  ( Sansivieria  sp. )  menurun  disebabkan  karena kandungan  air  masih  tinggi  dan  perlu  pemanasan  lanjutan.  Waktu  dan  kenaikan  temperatur  karbonisasi mempengaruhi kandungan zat yang menguap, dimana semakin tinggi temperatur maka kandungan zat yang menguap  akan  semakin  rendah.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap kualitas  penyerapan biosorben, karena  zat yang  menguap  masih  menempel  di  permukaan  sehingga  menutupi  pori-pori  dan  permukaan  biosorben. Kadar  zat  yang  menguap  yang  rendah  memiliki  kemampuan  penyerapan  yang  lebih  baik. Kadar  karbon biosorben Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) berkisar 89%, sedangkan yang tidak teraktivasi berkisar 78,1%. Semakin rendah kadar karbon biosorben, maka semakin banyak atom karbon yang bereaksi dengan uap air untuk menghasilkan gas CO dan CO 2 .
Nilai daya serap iodin dari biosorben teraktivasi HCl ditemukan sebesar 1259,14 mg/g, sedangkan biosorben  yang  tidak  teraktivasi  sebesar  1193,14  mg/g.  Daya  serap  iodin  semakin  tinggi  menyebabkan semakin luas pembentukan pori-pori biosorben sehingga mengindikasikan biosorben memiliki daya serap yang  lebih  tinggi.  Penggunaan  aktivator  dapat  mempengaruhi  terhadap  kemampuan  karbon  aktif.  Jenis aktivator lain yang telah diteliti antara lain KOH, ZnCl 2 , dan H 2 SO 4 , tergantung jenis polutan yang akan diserap [11]. Aktivator asam sitrat juga telah diuji dalam aktivasi untuk penyerapan ion Mn(II) dan Hg(II) [8], [12], [13]. Ref. [14] juga mempersiapkan biosorben Lidah Mertua ( Sansevieria trifasciata prain ) yang teraktivasi  HCl  5  M  dengan  nilai  iodin  sebesar  1104.291  mg/g.  Biosorben  ini  dapat  menyerap  banyak mineral dan menghilangkan endapan hidrokarbon yang dihasilkan dari proses karbonisasi, sehingga angka
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
iodin  akan  cenderung  lebih  tinggi  dikarenakan  pori-pori  karbon  aktif  semakin  besar  dan  kemampuan adsorpsi yang semakin tinggi [15].
Hasil  analisa  gugus  fungsi  biosorben  Lidah  Mertua  ( Sansivieria  sp. )  setelah  teraktivasi  HCl  4  M selama 24 jam menunjukkan bahwa biosorben memiliki vibrasi renggangan campuran gugus fungsi O-H di daerah 3421 cm -1 dan gugus alkil C-H di sekitar 2380 cm -1 serta juga memiliki puncak tajam di bilangan 2223,06 cm -1 berkaitan dengan renggangan C=O dari gugus karboksilat. Hasil ini juga menunjukkan bahwa biosorben Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) memiliki ion COO - karboksilat yang terlihat pada puncak 1919,75 cm -1 . Kandungan H 2 O mempengaruhi intensitas pada nilai gugus fungsi C-H, dimana kandungan H 2 O yang semakin  tinggi  maka  intensitas  gugus  C-H  semakin  rendah.  Spektrum  FTIR  biosorben  Lidah  Mertua ( Sansivieria sp. ) diperlihatkan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Sprektrum FTIR biosorben Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) Sumber: Data penelitian (2022)

## 3.2 Hasil Pengujian SEM
Hasil uji luas pori-pori dengan SEM biosorben Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) sebelum dan setelah aktivasi diperlihatkan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Hasil uji SEM  (A) sebelum aktivasi dan (B) setelah aktivasi Sumber: Data penelitian (2022)
Pengujian  yang  dilakukan  dengan SEM  pada  pembesaran  500x. Pori-pori  biosorben  terlihat  lebih terbuka dan luas setelah dilakukan aktivasi dengan menggunakan HCl 4 M dibandingkan sebelum aktivasi. Hal  ini  disebabkan  sebelum  dilakukan  aktivasi,  sebagian  besar  pori-pori  biosorben  masih  tertutup  oleh hydrogen dan senyawa organik lain yang komponennya terdiri dari air, abu, nitrogen, dan sulfur [8], [16]. Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  proses  penyerapan  adalah  luas  permukaan  biosorben,  dimana semakin luas permukaan biosorben maka semakin banyak adsorbat yang diserap.

## 3.3 Pengukuran Kadar Hg(II)
Biosorben  Lidah  Mertua  ( Sansivieria  sp. )  teraktivasi  diaplikasikan  untuk  menyisihkan  ion  logam merkuri Hg(II) yang terkontaminasi dalam air. Proses penyisihan ini dilakukan dengan mencampurkan 2g, 3g, dan 4g massa biosorben Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) yang teraktivasi HCl 4 M berukuran 50 mesh ke  dalam  200  mL  air  mengandung  ion  logam  merkuri  Hg(II)  0,15  mg/L.  Sampel  diaduk  menggunakan
A B
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
shaker incubator dengan waktu kontak 0, 4, dan 6 hari. Ion logam merkuri dalam air dianalisa menggunakan AAS, Shimadzu AA-6300 dan hasilnya ditabulasikan pada Tabel 2 . Penyerapan ion logam merkuri Hg(II) tertinggi diperoleh sebesar 0,0006 mg/L yang terjadi pada perlakuan massa biosorben 4g dan waktu kontak selama  6  hari.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  biosorben  daun  Lidah  Mertua  ( Sansivieria  sp. ) memiliki kemampuan dalam menurunkan konsentrasi logam merkuri Hg(II) selama 6 hari yang mencapai 99.6%.
Tabel 2. Hasil pengukuran kadar Hg(II) Massa Biosorben Waktu Adsorpsi Hasil Pengukuran (mg/L) Max. 0.001 mg/L 2 gram 0 hari 0,1500 4 hari 0,0763 6 hari 0,0415 3 gram 0 hari 0,1500 4 hari 0,0240 6 hari 0,0132 4 gram 0 hari 0,1500 4 hari 0,0017 6 hari 0,0006 Sumber: Data penelitian (2022)
Gambar 3. Penyerapan ion logam Hg(II) oleh biosorben daun Lidah Mertua (konsentrasi awal 0,15 mg/L) Sumber: Data penelitian (2022)
Gambar 3 menunjukkan bahwa penyerapan Hg(II) oleh 2 gram biosorben selama waktu kontak 4 hari  sebesar  0,0763  mg/L  dengan  efisiensi  penyerapan  50,16%.  Pada  hari  ke  enam  penyerapan  terjadi sebesar 0,0415 mg/L dengan efisiensi penyerapan menjadi 72.89%. Untuk massa biosorben 3 gram selama 4 hari, penyerapan yang terjadi sebesar 0,024 mg/L dengan efisiensi penyerapan sebesar 84,32%. Pada hari ke  enam,  daya  penyerapannya  menurun  sebesar  0,00132  mg/L  dengan  efisiensi  penyerapan  sebesar 91,38%. Daya penyerapan untuk massa biosorben 4 gram dengan waktu adsorpsi 4 hari ditemukan sebesar 0,0017 mg/L dengan efisiensi penyerapan sebesar 98,89%.
Pada hari ke enam daya penyerapannya sebesar 0,0006 mg/L dengan efisiensi penyerapan sebesar 99,6%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  massa  biosorben  yang  digunakan  mempengaruhi  daya  serap  dan efisiensinya,  dimana  semakin  besar  massa  biosorben  dan  waktu  adsorpsi  maka  semakin  cepat  proses penyisihan ion logam merkuri Hg(II). Efisiensi penyerapannya mencapai 99,6% yang dicapai selama 6 hari. Pada  penelitian  sebelumnya,  ref.  [17]  melaporkan  bahwa  karbon  aktif  dari  kulit  durian  dapat  digunakan untuk mengurangi kandungan ion logam dalam air limbah dengan efisiensi penyerapan hingga 99,98%.
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0 4 6 2 gram Waktu (hari) Kons entr as i Hg( II ) pa da a ir ( mg/ L )
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## 4. Kesimpulan
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daun Lidah Mertua ( Sansivieria sp. ) yang teraktivasi HCl  4M  dapat  menyerap  ion  logam  Hg(II)  dengan baik.  Aktivasi  yang  dilakukan dengan menggunakan HCl 4 M dapat membuka pori-pori biosorben dengan kadar air rendah (2%), kadar abu yang lebih tinggi (9,9%), daya serap iodin sebesar 1259,14 mg/g, dan kadar karbon yang lebih tinggi (89%) dari biosorben yang  tidak  teraktivasi.  Berdasarkan  Standar  SNI.  06-3730-1995,  biosorben  yang  dihasilkan  mendekati kualifikasi sebagai karbon aktif. Efisiensi penyerapan ion logam Hg(II) oleh biosorben tertinggi diperoleh 99,6% yang dicapai selama 6 hari dengan berat biosorben 4 gram.

## 5. Daftar Pustaka
[1] M.  Azamia,  “Pengolahan  limbah  cair  laboratorium  kimia  dalam  penurunan  kadar  organik  serta logam berat Fe, Mn, Cr dengan metode koagulasi dan adsorpsi= Waste water liquid treatment of chemistry laboratory to decrease organic content and heavy metal Fe, Mn, Cr by coagu,” 2012.
[2] F.  A.  Thaharah  Ramadhani,  I.  Indra,  A.  Muslim,  S.  Suhendrayatna,  H.  Meilina,  and  S.  Saiful, “Adsorption of Cd (II) Ions From Aqueous Solution By A Low-Cost Biosorbent Prepared From Ipomea Pes-Caprae Stem,” Aceh Int. J. Sci. Technol , vol. 9, pp. 197–206, 2020.
[3] A. Husna, F. Abdullah, A. Muslim, S. Suhendrayatna, and H. Meilina, “Biosorbent Prepared from Calotropis Gigantean Stems for Adsorption of Cu (II) Ions from Aqueous Solution,” J. Rekayasa Kim. Lingkung. , vol. 16, no. 1, pp. 1–10, 2021.
[4] R.  Mahardika,  “Ekstraksi  Antioksidan  Dari  Lidah  Mertua  (Sansevieria  trifasciata  Prain) Menggunakan  Metode  Microwave  Assisted  Extraction  Dan  Pulsed  Electric  Field.”  Universitas Brawijaya, 2014.
[5] R. R. Wicaksono and E. Sulistiono, “Combination Extract of Lidah Mertua (Sansevieria verticilata) And Sereh (Cymbopogon nardus L.) Indifferent Drying as Anti-Microbial,” Nusant. Sci. Technol. Proc. , pp. 1–4, 2021.
[6] I. Safrianti, N. Wahyuni, and T. A. Zaharah, “Adsorpsi timbal (II) oleh selulosa limbah jerami padi teraktivasi asam nitrat: pengaruh pH dan waktu kontak,” J. Kim. Khatulistiwa , vol. 1, no. 1, 2012.
[7] S.  Tilaar,  “Analisis  pencemaran  logam  berat  di  muara  sungai  Tondano  dan  muara  sungai  Sario Manado Sulawesi Utara,” J. Ilm. Platax , vol. 2, no. 1, 2014.
[8] S. Suhendrayatna, A. Abdurrahman, and E. Elvitriana, “Study on the optimization of mercury ion (II) adsorption with activated carbon from a biomass combination of palm bunches and rice husk,” Aceh Int. J. Sci. Technol. , vol. 8, no. 3, pp. 161–168, 2019.
[9] I. R. C. Tarumingkeng and I. J. Haluan, “Pengaruh Pencemaran Merkuri Terhadap Biota Air”.
[10] S. Pandia, A. T. Hutagalung, and A. D. Siahaan, “Utilization of cocoa peel as biosorbent for oil and color removal in Palm Oil Mill Effluent (POME),” in IOP Conference Series: Materials  Science and Engineering , 2018, vol. 300, no. 1, p. 12066.
[11] N. Yalcın and V. Sevinc, “Studies of the surface area and porosity of activated carbons prepared from rice husks,” Carbon N. Y. , vol. 38, no. 14, pp. 1943–1945, 2000.
[12] S. Suhendrayatna, Z. Muhammad, A. D. H. Harahap, and F. Verantika, “Adsorption of Manganese (II)  Ion  in  the  Water  Phase  by  Citric  Acid  Activated  Carbon  of  Rice  Husk,”  in Proceedings  of MICoMS 2017 , Emerald Publishing Limited, 2018.
[13] E. M. Mistar, I. Hasmita, T. Alfatah, A. Muslim, and M. D. Supardan, “Adsorption of mercury (II) using activated carbon produced from Bambusa vulgaris var. striata in a fixed-bed column,” Sains Malaysiana , vol. 48, no. 4, pp. 719–725, 2019.
[14] L. M. Yuningsih, D. I. Anwar, and N. Wahyuni, “Penghilangan Ion Pb2+ Oleh Arang Aktif Daun Lidah Mertua (Sansevieria trifasciata Prain),” Santika J. Ilm. Sains dan Teknol. , vol. 6, no. 1, pp. 495–499, 2016.
[15] M.  H.  Dahlan,  H.  P.  Siregar,  and  M.  Yusra,  “Penggunaan  karbon  aktif  dari  biji  kelor  dapat memurnikan minyak jelantah,” J. Tek. Kim. , vol. 19, no. 3, 2013.
[16] S. Suhendrayatna, M. Aprianti, Elvitriana, and Abdurrahman, “Optimization of Lead Ion Adsorption Capacity by Biomass Mixture of Palm Bunches and Rice Husks after Activated with Citric Acid,” IOP  Conf.  Ser.  Mater.  Sci.  Eng. ,  vol.  536,  p.  012081,  Jun.  2019,  doi:  10.1088/1757- 899X/536/1/012081.
[17] N.  Herlina,  “Studi  Adsorpsi  Merkuri  Menggunakan  Karbon  Aktif  Berbahan  Baku  Kulit  Durian (Aplikasi pada Limbah Pertambangan Emas Rakyat dari Kab. Mandailing Natal),” 2018.